— 42 -r 
metallici, i primi cristallini, i secondi amorfi : vi sono anclie 
numerosi frammenti quarzosi bianclii e rossi. Circa un decimo 
di questa sabbia è magnetica e nella porzione cbe aderisce alla 
calamita non vi sono cristalli metallici, ma considerevole quan- 
tità di pirrotina giallastra : nell’ acido fosforico questa sabbia 
magnetica dà principalmente le reazioni del ferro : una parte 
della sabbia metallica più gialla fu riconosciuta per calcopirite. 
Osservati allora i cristalli metallici con una lente, si riconobbe 
appartenere essi al sistema cubico, essendo per lo più cubi con 
spigoli tagliati 0 troncati ed alcuni ottaedri: questi cristalli 
sono di pura Jeypoorite e sembrano ad occhio nudo tanti gra- 
nelli luccicanti di acciaio ; essi pesano da 1.0 a 0.7 milligrammi 
ognuno e la polvere ne è nero -azzurra e semi- metallica come 
q^lla della galena, tinge la carta come la grafite e non è ma^ 
gnetica nemmeno dopo riscaldamento. L’analisi di questo minerale 
ha fornito : 
Ossido di cobalto 82 
» di antimonio. ... 7 
» di arsenico 0 
Solfo ^ 
100 
Calaverne. questo un nuovo tellururo d’oro rinvenuto 
nelle miniere aurifere degli Stati Uniti ; ha struttura compatta, 
durezza inferiore a 3, splendore metallico, colore giallo bronzino, 
grigio gialliccio nella scalfitura e frattura ineguale che si av- 
vicina imperfettamente alla conchigliare. Esposta al cannello sul 
carbone il minerale abbrucia con colore verde azzurrognolo e dà 
un granellino d’ oro di colore giallo vivo. L acido nitiico gli fa 
acquistare un colore più cupo e ne separa 1’ oro. Si scioglie nel- 
r acqua regia con separazione di una tenue quantità di cloruro 
d’ argento. Le analisi fornirono, detratto 1. 45 7o di quarzo 
I 
II 
Oro. . . . 
40. 70 
40,92 
Argento . 
3. 52 
3.08 
Tellurio . 
55. 89 
56. 00 
100. 11 
100. 00 
Da ciò la formula AuTeh 
